## Analisis SEM-EDS Beton Normal yang Menggunakan Superplasticizer
Yulisya Zuriatni* 1 , Muhammad Sofyan* 2 , Pratiwi Setyaning Putri 3 , Abdul Rokhman 4 , Irma Wirantina Kustanrika 5
1,2,3,4,5 Program Studi Teknik Sipil, FTIK, Institut Teknologi PLN, Jakarta e-mail: * 1 yulisya.zuriatni@itpln.ac.id , *2 m.sofyan@itpln.ac.id

## Abstract
Scientists have investigated the utilization of superplasticizers and C-S-H gel to enhance the quality of concrete. A superplasticizer is a chemical addition that enhances the fluidity of a concrete mixture while preserving its strength. This study thoroughly examined the impact of C-S-H gel formation on the strength and durability of concrete through the use of SEM EDS photo testing. The SEM/EDS testing procedure employs hand crafted gold mounting disks (Au stubs) to provide support for the sample.  The  sample  is  affixed  to  the  Au  rod  either  by  using  a  cost-effective  glue  (Loctite Super_Bonder) or by placing it directly on the Au rod. The SEM-EDS test findings indicate that the elements  Ca,  Al,  and  Si  are  the  predominant  compounds.  Compressive  strength  is  exhibited  by material having a lower SiO2/CaO ratio. the one that is situated at a lower position. The sample comprises eight elements, with Ca, Al, and Si being the predominant compound elements. A higher ratio of SiO2 to CaO in the oxide enhances the compressive strength, whereas the creation of a dense C-S-H gel results in voids that are smaller than 20 microns.
Key words: Concrete, Superplasticizer, SEM-EDS, C-S-H Gel, Compressive Strength.

## Abstrak
Para peneliti telah mengeksplorasi penggunaan superplasticizer dan gel C-S-H untuk meningkatkan kualitas  beton.  Superplasticizer  adalah  bahan  tambahan  kimia  yang  dapat  ditambahkan  ke campuran beton untuk meningkatkan fluiditas sekaligus menjaga kekuatan. Formasi gel C-S-H pada kekuatan dan daya tahan beton diselidiki secara cermat dalam studi ini dengan melakukan pengujian foto  SEM  EDS.  Teknik  pengujian  SEM/EDS  menggunakan  disk  pemasangan  emas  yang  dibuat secara  manual  (Au  stubs)  sebagai  sarana  untuk  mendukung  sampel.  Sampel  ditempelkan  pada batang Au dengan menggunakan pelekat yang terjangkau (Loctite Super_Bonder) atau ditempatkan langsung  di  atas  batang  Au..    Hasil  Uji  SEM-EDS  menunjukkan Unsur  senyawa  Ca,  Al  dan  Si mendominasi.Material  dengan  rasio  SiO2/CaO  yang  lebih  rendah  menunjukkan  kuat  tekan  yang lebih rendah. Sampel terdiri dari delapan elemen, dengan Ca, Al, dan Si menjadi elemen senyawa yang  dominan.  Rasio  oksida  SiO2/CaO  yang  tinggi  meningkatkan  kekuatan  tekanan,  sedangkan pembentukan gel C-S-H yang ketat memiliki kekosongan di bawah 20 mikron.
Kata kunci : Beton, Superplasticizer, SEM-EDS, C-S-H Gel, Kuat Tekan

## 1. Pendahuluan
Semen  pada  beton  terdiri  dari  empat  fase  utama:  alite  (C3S  tidak  murni),  belite  (C2S),  aluminat (C3A),  dan  ferit.  Mereka  bereaksi  dengan  air  pada  kecepatan  yang  bervariasi,  memadatkan  pasta semen  menjadi  zat  pengikat  yang  berguna  dan  murah  yang  biasa  digunakan  dalam  konstruksi. Kalsium  silikat  hidrat  (C‒S‒H)  adalah  produk  utama  hidrasi  semen  Portland  polos  (PC),  yang menyumbang  sekitar  50%  volume  akhir  pasta  dan  bertanggung  jawab  atas  kekuatan  dan  daya tahannya.(Rossen et al, 2017)
C-S-H (I) merupakan hasil reaksi antara silika hidrous dengan Ca(OH)2 pada suhu normal, dengan rasio  C/S  berkisar  antara  0,8  hingga  1,5.16  C-S-H(II)  terbentuk  dari  reaksi  trikalsium  silikat (3CaO•SiO2) dengan air, dengan rasio C/S berkisar antara 1,5 hingga 2,0. Meskipun demikian, C-S- H  (II)  terdeteksi  dalam  sistem  yang  mencakup  Ca(OH)2,  asap  silika,  dan  air.  Guindy  dkk,  2003 menggunakan difraksi sinar-X dan analisis termal untuk menetapkan bahwa C-S-H (I) adalah produk utama dalam kombinasi dengan rasio C/S awal yang rendah. Namun, ketika rasionya meningkat, C- S-H  (II)  juga  teramati  sebagai  hasilnya.  Abo-El-Enein  et  al,1996  dan  El-Shimy  et  al,  2000 menemukan hasil yang sebanding dalam penelitian mereka.
Superplasticizer, juga dikenal sebagai pengurang air tingkat tinggi, adalah campuran yang digunakan pada material semen untuk menghasilkan campuran dengan rasio w/c rendah dan kemampuan kerja yang baik. Penambahan superplasticizer meningkatkan tingkat hidrasi dalam pasta C3S dan tingkat polimerisasi  dalam  tetrahedron  silikon-oksigen  dari  gel  C-S-H.  Selain  itu,  disebutkan  bahwa penggunaan  superplasticizer  yang  berasal  dari  sulfonat  naphthalene  formaldehida  mengurangi kebutuhan untuk air dan menyebabkan peningkatan daya tahan dalam mortir semen. Oleh karena itu, superplasticizer  berfungsi  untuk  meningkatkan  penciptaan  gel  C-S-H  dan  meningkatkan karakteristik mekanis beton (Alessandra et al, 2015; Ding et al, 2012). Campuran ini juga terbukti membantu mengurangi porositas produk jadi (dengan mengurangi rasio w/c). Superplasticizer adalah polimer yang larut dalam air yang memiliki gugus anionik yang mungkin memiliki berat molekul rendah  atau  tinggi.  Namun,  superplasticizer  yang  dipasok  ke  konsumen  sering  kali  merupakan komposisi yang mencakup dua atau lebih jenis polimer. Perlu dicatat bahwa semakin rendah berat molekul  polimer  tersebut,  semakin  banyak  udara  yang  terperangkap  selama  pencampuran. Superplasticizer  juga  telah  terbukti  membubarkan  partikel  semen  yang  seharusnya  menggumpal dengan  mengurangi  interaksi  tarik-menarik  di  antara  partikel-partikel  tersebut  dan  gaya  yang menyebabkan buruknya aliran dalam campuran. Hambatan sterik juga menjadi komponen penting dalam  mekanisme  plastisisasi  dengan  diperkenalkannya  kopolimer  berbentuk  sisir  seperti polikarboksilat (PC). Polikarboksilat adalah molekul dengan struktur rumit yang terwujud dalam aksi superplasticizer. PC dengan gugus karboksilat memiliki adsorpsi awal yang signifikan pada partikel semen  namun  retensi  slump  rendah.  Namun,  perilaku  gugus  sulfonat  dan  fosfonat  bervariasi bergantung  pada  beberapa  variabel.  PC  yang  lebih  bercabang  meningkatkan  dispersi  semen  dan mengurangi  keterbelakangan  hidrasi.  Demikian  pula,  tulang  punggung  PC  yang  lebih  panjang mengurangi keterbelakangan dan meningkatkan kemampuan mengalir.(Gelardi, 2016 ; Flatt et al, 2012; Sha et al, 2020; Nadiger et al, 2019; Li et al, 2015).
SEM adalah pendekatan yang sangat baik untuk memeriksa bahan organik dan anorganik pada skala mikrometer hingga skala nano, serta mengevaluasi struktur mikro dan morfologi suatu bahan (S.A Sayid  et  al,  2020).  SEM-EDS,  yang  merupakan  singkatan  dari  Scanning  Electron  Microscopy- Energy Dispersive X-ray Spectroscopy, dapat mendeteksi keberadaan C-S-H (kalsium-silikat-hidrat) dalam  beton  dengan  menganalisis  komponennya.  Mikroskop  elektron  pemindaian  (SEM)
menawarkan visualisasi rinci dari mikrostruktur beton, memungkinkan untuk membedakan fase yang berbeda.  EDS,  bagaimanapun,  menggunakan  deteksi  sinar-X  untuk  mengidentifikasi  unsur-unsur dalam suatu zat,  sehingga mengungkapkan komposisinya.  Rasio  elemen khusus sering digunakan untuk mengidentifikasi C-S-H. Misalnya, plot Si/Ca (silikon-kalsium ratio) dan Al/ Ca (aluminum- calcium  ratio),  efektif  dalam  membedakan  C-S-H  dari  fase  lain.  Peta  ini  dapat  membantu  dalam memvisualisasikan  dispersi  dan  konstitusi  C-S-H  dalam  beton.  Selain  itu,  penggunaan  plot  3D memungkinkan  pemeriksaan  berbagai  rasio  elemental,  memfasilitasi  pemahaman  yang  lebih  luas tentang  komposisi  C-S-H.  Persamaan  simultan  linear  dapat  digunakan  untuk  memeriksa  dan mengukur hipotesis yang terkait dengan fase yang berkontribusi pada mikroanalisis spesifik (Famy et al, 2023; Georget et al, 2022). Gagasan inti SEM adalah memindai permukaan sampel material. Berkas  elektron  dipancarkan  ke  permukaan  material  selama  pemindaian  sampel.  Ketika  elektron bertabrakan, foton dan elektron dipancarkan ke seluruh permukaan sampel material (A.A. Bogno, 2015). Dari berbagai isu yang ada, maka dalam penelitian ini akan diinvestigasi bagaimana ukuran butir  partikel  dan  bentuk  partikel  yang  berperan  dalam  pembentuk  C-S-H  pada  beton  yang menggunakan  superplasticizer  berdasarkan  Analisa  foto  SEM,  Selain  itu  senyawa  Oksida  yang dominan terbentuk akan dikorelasikan dengan properti mekanis beton.

## 2. Material dan Metode Penelitian

## 2.1 Material
Pada penelitian ini sampel beton normal akan diinvestigasi dengan variasi Faktor Air Semen adalah 0.45 dan 0.5. Terdapat 3 varian subjek uji berlabel BN-0.45 dan BN-0.5. Sampel akan dipreparasi terlebih dahulu dengan ukuran partikel maksimum 80x50 mm. Beton yang digunakan menggunakan superplasticizer dengan dosis 1.2 % dari berat semen. Bahan tambahan yang digunakan adalah bahan sejenis plasticizer produk SIKA yang digunakan dalam campuran beton segar, yaitu Bahan Aditif Beton Sikacim. Bahan ini digolongkan sebagai aditif pereduksi air tingkat tinggi yang khusus dibuat untuk industri beton, dengan Modified Naphthalene Formaldehyde Sulfonate sebagai unsur kimia dasarnya.  Keuntungan  yang  diperoleh  memungkinkan  pembukaan  bekisting  lebih  cepat  sekaligus mencapai kekuatan tekan awal yang lebih besar. Bekerja secara efektif di seluruh rentang dosis yang disarankan. plasticizer memiliki massa jenis 1,17 ± 0,01 kg/L (pada +20 °C) dalam bentuk cair dan berwarna coklat tua.
Bahan Binder utama adalah Semen Portland Tipe 2 merk Tonasa. Sifat fisik dari semen dilaporkan pada Tabel 1.

## Tabel 1. Sifat fisis Semen Portland Tonasa
Parameter kualitas Satuan Unit SNI 7064- 2014 Typical product Range Properti fisis Kuat tekan • 3 hari              Min
• 7 hari              Min
• 28 hari            Min
• Blaine             Min
• Air content      Max
kg/cm 2
kg/cm 2 kg/cm 2 m 2 /g % 130 200 280 280 12 180 240 310 450 6.8 + 20 + 20 + 20 + 20 + 2.2
Chemical Properties
• SO 3 Max % 4 2 + 0.5
Sumber : PT Semen Tonasa
Agregat  kasar  alami  yang  digunakan  adalah  batu  pecah  lokal  dengan  ukuran  agregat maksimum sebesar 19 mm (didefinisikan memiliki 82% dari agregat melewati antara 13,2 mm  dan  19  mm  dan  sesuai  dengan  ASTM  C136-01.  Agregat  halus  bersumber  dari  toko material  lokal  untuk  dimanfaatkan  dalam  campuran,  kemudian  diuji  berdasarkan  standar ASTM C136-01. Tabel 2 menyajikan propertis dari agregat yang digunakan dalam campuran beton

## Tabel 2. Properti fisis Agregat
Uraian pengujian Satuan Hasil Pengujian Pasir Kerikil Modulus kehalusan % 2,47 5,94 Berat jenis semu - 2,46 2,74 Berat jenis kering - 2,22 2,52 Berat jenis SSD - 2,36 2,65 Penyerapan Air % 3,2 2,44 Kadar Air % 3,43 1,74 Kadar Lumpur % 1,54 4.36 Keausan Agregat % - 26,75 Berat Volume Padat kg/ltr 1,36 1,24
Kuat tekan merupakan kekuatan tekan maksimum yang dapat dipikul sampel per satuan luas. Kuat tekan dipengaruhi oleh beberapa faktor.  faktor air semen ( water cement ratio = w/c), sifat dan jenis agregat, jenis campuran, kelecakan ( workability ), perawatan ( curing )  dan umur sampel. Faktor air semen ( water cement ratio = w/c) sangat mempengaruhi kuat tekan sampel. Semakin kecil nilai w/c nya maka jumlah airnya sedikit yang akan menghasilkan kuat tekan yang besar.
Kuat tekan beton dapat ditulis dengan persamaan sebagai berikut :
𝐟 ′ 𝐜 = 𝐏 𝐀 (1)
dimana : f’ c =  kuat tekan mortar (kg/cm 2 ) P  =  Beban maksimum (kg) A  =  Luas penampang yang menerima beban (cm 2 )
Dalam penelitian ini, kuat tekan beton diwakili oleh tegangan tekan maksimum f’c dengan satuan N/mm 2 atau MPa (mega pascal).

## 2.2 Metode
Setelah dilakukan preparasi, sampel  akan dicoating terlebih dahulu sebelum diamati dengan metode pemeriksaan citra SEM-EDS dengan perbesaran antara 100x hingga 1000x. Set up pengujian foto SEM disajikan pada gambar 1.

## Gambar 1. Set Up dan Preparasi pengujian Foto SEM-EDS
Pencitraan  elektron  hamburan  balik  (BSE)  dilakukan  untuk  mendeteksi  dengan  rentang  tegangan akselerasi rendah dari 5 hingga 15 kV h. Sampel dipasang pada cakram logam untuk diamati. rentang pembesaran  yang  dapat  dijangkau mulai  dari  10X  hingga  100.000X.  Propertis  Sampel  yang  diuji dapat dilihat pada tabel 3.

## Tabel 3.  Propertis Sampel
Id Sampel w/c ratio Kekuatan tekan 28 hari (MPa) BN-0.45 0.45 39.18 BN-0.5 0.5 33.13

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1. Foto SEM dan Senyawa Oksida

## 1) BN-0.45
Uji  SEM-EDS  memungkinkan  untuk  mengidentifikasi  gel  C-S-H  yang  terbentuk  yang  berperan sebagai pengikat pada beton. Reaktivitas pozzolan yang tinggi pada bahan/semen memungkinkan terbentuknya  gel  C-S-H  yang  lebih  padat  oleh  produk  hidrasi.  Kontribusi  plasticizer  membuat senyawa oksida pada semen bereaksi dengan baik untuk membentuk gel padat. Senyawa oksida yang terbentuk memberikan gambaran  kuantitatif mengenai senyawa yang berperan dalam pembentukan bahan pengikat. Tabel 4 menunjukkan senyawa oksida pada sampel BN-0.45. Senyawa SiO 2 , Al 2 O 3 dan CaO mempunyai massa yang signifikan.
Tabel 4. Senyawa Oksida BN-0.45
No Element Ec Tegangan Emisi Minimum (keV) Massa % Senyawa 1 C K 0.277 ND C 2 O K 0.525 30.02 - 3 Na K 1.041 0.59 Na2O 4 Mg K 1.253 0.18 MgO 5 Al K 1.486 22.88 Al2O3 6 Si K 1.739 22.26 SiO2
No Element Ec Tegangan Emisi Minimum (keV) Massa % Senyawa 7 P K 2.013 0.02 P2O5 8 K K 3.312 1.20 K2O 9 Ca K 3.690 22.86 CaO TOTAL 15.336 100
Gambar 2. a) Foto SEM BN-0.45 pembesaran 5000X, b) Foto SEM SPP0-0.45

## pembesaran 1000X
Gambar 2 menyajikan gambar SEM sampel BN-0.45. Perbesaran struktur mikro sampel terdiri dari butiran berskala mikrometer yang diikat menjadi satu oleh produk hidrasi semen portland. Struktur mikro  ini  menunjukkan  bahwa  pada  magnifikasi  5000x  gel  C-S-H  terlihat  dengan  tampilan  yang lebih cerah dan beberapa void di area tertentu. Area void ditunjukkan pada area yang lebih gelap. Pada magnifikasi 1000x micro crack mulai terlihat. Diameter void yang tertangkap citra foto SEM bisa diestimasi pada magnifikasi 5000x. Diameter void yang terlihat sekitar 2.5 mikron meter.
2) BN-0.5
Analisis EDS sampel BN-0.5 yang disajikan pada tabel 5  mengandung delapan unsur berikut  O, Na, Mg, Al, Si, K, Ca. Dimana di antaranya unsur utama (persentase berat) adalah O (22.3%), Ca (28%), Si (20.3%), dan Ca (28%).

## Tabel 5. Senyawa Oksida BN-0.5
No Element Ec Tegangan Emisi Minimum (keV) Massa (%) Senyawa 1 C K 0.277 ND C 2 O K 0.525 22.33 - 3 Na K 1.041 0.37 Na2O 4 Mg K 1.253 0.57 MgO 5 Al K 1.486 27.5 Al2O3 6 Si K 1.739 20.3 SiO2 7 P K 2.013 0.14 P2O5
a b Void Void C-S-H Gel C-S-H Gel Void
8 K K 3.312 0.36 K2O 9 Ca K 3.690 28 CaO TOTAL 15.336 100
Gambar 3. a) Foto SEM BN-0.5 pembesaran 5000X, b) Foto SEM BN-0.5

## pembesaran 1000X
Pada pemebesaran 1000x formasi binder (C-S-H gel) masih cukup rapat meskipun terdapat beberapa void.  Ukuan  void  kurang-lebih  masih  dibawah  20  m.  Namun  Massa  SiO 2 sebesar  20.3% menunjukkan nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan sample BN 0.45.
Gambar 4. Energi tegangan emisi minimum
0.277 0.525 1.041 1.253 1.486 1.739 2.013 3.312 3.690 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 C K O K Na K Mg K
Al K Si K P K K K
Ca K Energi (EC) Tegangan Emisi Minimum (keV) C-S-H Gel C-S-H Gel Void Void a a
Penentuan  tegangan  emisi  minimum  dalam  pemindaian  mikroskop  elektron  sangat  penting  untuk memperoleh spektrum sinar-X dispersif energi berkualitas tinggi dan memastikan analisis unsur yang akurat. Ambang tegangan ini memastikan bahwa berkas elektron memiliki energi yang cukup untuk menginduksi  pembangkitan  sinar-X  dari  sampel,  sehingga  memungkinkan  identifikasi  dan kuantifikasi unsur-unsur yang ada dalam spesimen secara tepat. Gambar 4 menunjukkan besarnya tegangan  emisi  minimum  terbesar  diperoleh  oleh  senyawa  CaO  sebesar  3.69  keV.  Namun  angka tersebut tidak berbanding lurus terhadap massa dari senyawa yang terapat pada sampel.

## 3.2. SiO
2 /CaO terhadap Kekuatan Tekan (Compressive Strength)
Rasio SiO 2 /CaO dapat memberikan informasi  hubungan antara komposisi kimia suatu bahan dengan properti mekanis beton seperti kuat tekan. Namun, untuk memberikan gambaran yang lebih akurat, diperlukan lebih banyak informasi  termasuk kandungan oksida pada saat beton mengeras. Tabel 6. menyajikan Rasio Massa SiO 2 /CaO dan Kekuatan Tekan.
Tabel 6. Rasio Massa SiO 2 /CaO dan Kekuatan Tekan
Id Sampel SiO 2 CaO SiO 2 /CaO Kekuatan tekan 28 hari (MPa) BN-0.45 22.26 22.86 0.97375328 39.18 BN-0.5 20.3 28 0.725 33.13
Tabel menunjukkan rasio SiO 2 /CaO  mempengaruhi besarnya kuat tekan sampel beton. Reaktivitas silikon dioksida sangat kuat dan stabil, rasio oksida SiO 2 /CaO yang tinggi dalam sampel cenderung meningkatkan kuat tekan. Sebaliknya, material dengan rasio SiO 2 /CaO yang  rendah memiliki kuat tekan yang  rendah.  Namun perlu diperhatikan bahwa kuat tekan beton juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti struktur kristal, ukuran butir, dan proses perawatan setelah beton mengeras.

## 4. Kesimpulan
Sampel mengandung delapan unsur berikut C, O, Na, Mg, Al, Si, K, Ca. Unsur senyawa Ca, Al dan Si mendominasi. Rasio Oksida SiO 2 /CaO yang tinggi pada sampel cenderung memiliki kuat tekan yang lebih tinggi. Sebaliknya, material dengan rasio SiO 2 /CaO yang lebih rendah menunjukkan kuat tekan yang lebih rendah. Meski menunjukkan formasi C-S-H gel yang cukup rapat masih terdapat beberapa  void  namun  dengan  ukuran  masih  dibawah  20  mikron  meter.  Pada  kasus  yang  lain, Tegangan  emisi  minimum  tidak  merepresentasikan    besarnya  massa  senyawa  yang  terdapat  pada specimen.

## Ucapan Terima Kasih
Ucapan terima kasih sebesar-besarnya secara khusus kami ucapkan kepada Institut Teknologi PLN dan YPK-PLN yang mendanai secara penuh mulai dari survei, pengadaaan material, pengambilan data dan publikasi serta pihak-pihak yang ikut terlibat dan mensupport secara moril dan materil..

## Daftar Pustaka
A. A. Bogno, J. E. Spinelli, C. R. M. Afonso, and H. Henein (2015) “Microstructural and mechanical properties  analysis  of  extruded  Sn–0.7Cu  solder  alloy,” Journal  of  Materials  Research  and Technology , vol. 4, no. 1, pp. 84–92, doi: 10.1016/J.JMRT.2014.12.005. Abo-El-Enein, S. A.; Abou-Gamra, Z. M.; El-Hosiny, F. I.; El Gamal, S. M. A.; J. Therm. Anal. Calorim. 1996, 46, 275.
Alessandra, Danilo, Roberto, Maria, & Rafael. (2015). Impact of superplasticizer on the hardening of slag Portland cement blended with red mud . https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061815304785
ASTM Internasional (2001), ASTM C 136 – 01. Standard test method for sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates . United States : ASTM Internasional. ASTM  C  39,  (2005). Standard  Test  Method  for  Compressive  Strenght  of  Clyndrical  Concrete Specimens (ASTM C 39-05 . USA: ASTM International. Ding,  Q.,  Zhu,  Y.,  Wnag,  Y.,  Huang,  X.,  &  Zi-Cheng,  G.  (2012,  July  14). Effects  of  molecular structure of polycarboxylate-type superplasticizer on the hydration properties of C3S . Journal of Wuhan University of Technology-Mater. Sci. Ed. https://doi.org/10.1007/s11595-012-0545 9
El-Shimy, E.; Abo-El-Enein, S. A.; El-Didamony, H.; Osman, T. A.; J. Therm. Anal. Calorim.
2000, 60, 549
Famy, C., Brough, A. R., & Taylor, H. F. W. (2003, September 1). The C-S-H gel of Portland cement mortars:  Part  I.  The  interpretation  of  energy-dispersive  X-ray  microanalyses  from  scanning electron  microscopy,  with  some  observations  on  C-S-H,  AFm  and  AFt  phase  compositions . Cement and Concrete Research. https://doi.org/10.1016/s0008-8846(03)00064-4
Flatt, R.; Schober, I. (2012). Superplasticizers and the Rheology of Concrete. In Understanding the Rheology of Concrete; Woodhea Publishing: Sawston, UK, pp. 144–208. [CrossRef]
Gelardi, G.; Flatt, R.J. (2016). Working Mechanisms of Water Reducers and Superplasticizers. In Science and Technology of Concrete Admixtures; Elsevier: Amsterdam, The Netherlands, pp. 257–278.
Georget, F., Bénier, C., Wilson, W., & Scrivener, K. (2022, February 1). Chloride sorption by C-S- H quantified by SEM-EDX image analysis . Cement and Concrete Research. https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2021.106656
Guindy, N. M.; Abo El Enein, S.A.; El Hosiny, F. I.; El Gamal, S. M. A.; J. Therm. Anal. Calorim. 1993, 40, 151.
Li, L.G.; Kwan, A.K.H. (2015). Effects of Superplasticizer Type on Packing Density,Water Film Thickness and Flowability of Cementitious Paste. Constr. Build. Mater. 2015, 86, 113–119. Nadiger, A.; Madhavan, M.K. (2019). Influence of Mineral Admixtures and Fibers on Workability and Mechanical Properties of Reactive Powder Concrete. J. Mater. Civ. Eng. 2019, 31, 04018394.
Rossen J,E ;Scrivener, K. L. (2017). Optimization of SEM-EDS to determine the C ‒ A ‒ S ‒ H composition in matured cement paste samples . November 2016 . https://doi.org/10.1016/j.matchar.2016.11.041
S. A. Sayid, A. Dadan-Garba, D. E. Enenche, and B. A. Ikyo (2020) “Scanning Electron Microscopy (SEM) of the Bug Eye and Sand Coral,” undefined , vol. 08, no. 01, pp. 1–7, doi: 10.4236/MR.2020.81001.
Sha, S.; Wang, M.; Shi, C.; Xiao, Y. (2020) Influence of the Structures of Polycarboxylate Superplasticizer on Its Performance in Cement-Based Materials-A Review. Constr. Build. Mater., 233, 117257.